Akreditasi LIPI Nomor : 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

## ANALISIS FASA DAN SIFAT MAGNETIK PADA KOMPOSIT
BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B HASIL MECHANICAL MILLING
Prijo Sardjono 1 , Wisnu Ari Adi 2 , Perdamaian Sebayang 1 dan Muljadi 1
1 Pusat Penelitian Fisika (P2F)-LIPI Jl. Sangkuriang 154/D, Cisitu, Bandung 40132
2 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN)-BATAN Kawasan Puspiptek Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK
ANALISIS FASA DAN SIFAT MAGNETIK PADA KOMPOSIT BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B HASIL MECHANICAL MILLING . Telah dilakukan analisis fasa dan uji sifat magnetik pada bahan komposit magnet BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B hasil mechanical milling menggunakan difraksi sinar-X dan GmbH Permagraph . Hasil refinement dari pola difraksi sinar-X menunjukkan bahwa sampel terdiri dari 2 fasa, yaitu fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 B. Sedangkan fraksi massa dari fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 B berturut-turut sebesar 79,89 % dan 20,11 %. Sampel bahan magnet BaFe 12 O 19 dengan struktur kristal heksagonal ( space group P 63/m m c), parameter kisi a = 5,9033(5) Å, b = 5,9033(5) Å dan c = 23,239(2) Å,  =  = 90 o dan  = 120 o , V = 701,3(1) Å 3 dan  = 5.7172 g.cm -3 . Nd 2 Fe 14 B dengan struktur kristal simetri tetragonal ( space group P 42/m n m (No. 136)) dengan parameter kisi sebesar a = 8,865(8) Å, b = 8,865(8) Å dan c = 12,269(1) Å,  =  =  = 90 o , V = 964,3(1) Å 3 dan  = 7,7508 g.cm -3 . Hasil pengukuran sifat magnetik menunjukkan bahwa bahan magnet Nd 2 Fe 14 B sebelum di milling memiliki medan koersivitas dan medan magnet rimanen berturut- turut adalah 7984 Oe dan 5250 Gauss. Sedangkan untuk bahan magnet BaFe 12 O 19 berturut-turut adalah 1625 Oe dan 1190 Gauss. Setelah di milling selama 30 jam, medan koersivitas dan medan magnet rimanen meningkat di atas bahan magnet BaFe 12 O 19 berturut-turut adalah 2650 Oe dan 1580 Gauss. Disimpulkan bahwa proses pencampuran ini tidak memberikan dampak rusaknya struktur fasa masing-masing. Partikel-partikel BaFe 12 O 19 dapat dijadikan sebagai pelindung dari partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B yang memiliki sifat yang sangat korosif pada suhu kamar. Fasa BaFe 12 O 19 ini relatif stabil pada suhu kamar sehingga partikel-partikel BaFe 12 O 19 tidak mudah berubah setelah bercampur dengan partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B.
Kata kunci : BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B, Mechanical milling , Struktur kristal, Sifat magnetik

## ABSTRACT

## PHASE ANALYSIS AND MAGNETIC PROPERTIES OF BaFe
12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B COMPOSITE BY MECHANICAL MILLING PRODUCT . The synthesis and characterization of BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B composite by use mechanical milling has been performed. The result of refinement of X-ray diffractions showed that the sample consist of two phases namely BaFe 12 O 19 and Nd 2 Fe 14 B phase with fraction mass were 79.89 and 20.11 wt%, respectively. The BaFe 12 O 19 system magnetic materials have been formed with the crystal structure of hexagonal (space group P 63/m m c), lattice parameter are a = 5.9033(5) Å, b = 5. 9033(5) Å and c = 23.239(2) Å,  =  = 90 o and  = 120 o , V = 701.3(1) Å 3 and  = 5.7172 g.cm -3 . The Nd 2 Fe 14 B system magnetic materials have been formed with the crystal structure of tetragonal (space group P 42/m n m), lattice parameter are a = 8.865(8) Å, b = 8.865(8) Å and c = 12.269(1) Å,  =  =  = 90 o , V = 964.3(1) Å 3 and  = 7.7508 g.cm -3 . The magnetic properties result of Nd 2 Fe 14 B shown that the sample has the coercive field and remanence magnetization are 7984 Oe and 5250 Gauss, respectively. The BaFe 12 O 19 are 1625 Oe and 1190 Gauss, respectively. And the BaFe 12 O 19 - Nd 2 Fe 14 B composite increase to become 2650 Oe and 1580 Gauss, respectively. We conclude that the process of mixing between BaFe 12 O 19 and Nd 2 Fe 14 B is not affect the change of each phase. The BaFe 12 O 19 particle can be use as the shielding of the Nd 2 Fe 14 B particle from it’s the corrosion properties. The BaFe 12 O 19 magnetic material has a stable structure at room temperature, so that this structure was not easy of change after mix with the Nd 2 Fe 14 B particles.
Keywords : BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B, Mechanical milling , Crystal structure, Magnetic properties
Analisis Fasa dan Sifat Magnet pada Komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B Hasil Mechanical Milling (Prijo Sardjono )

## PENDAHULUAN
Bahan magnet permanen berbasis logam tanah jarang ( rare earth ) yang paling banyak digunakan di industry adalah Neodymium Iron Boron (Nd 2 Fe 14 B). Bahan magnet permanen Nd 2 Fe 14 B ini cukup banyak, seperti pada peralatan elektronik, motor listrik/generator, sensor/tranduser, industri otomotif, industri petrokimia dan produk peralatan kesehatan [1-2]. Keunggulan magnet permanen Nd 2 Fe 14 B disamping memiliki medan anisotropi dan energi produk yang tinggi. Namun bahan ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan magnet permanen berbasis ferrite , dan suhu Curie relatif rendah sekitar 200 o C hingga 300 o C, sehingga sulit untuk diaplikasikan pada suhu tinggi. Disamping itu juga bahan ini juga memiliki ketahanan korosi yang relatif rendah sehingga dalam aplikasinya diperlukan surface treatment melalui coating atau pelapisan [3-5].
Disisi lain bahan magnet permanen berbasis ferrite yang juga cukup dikenal dan banyak digunakan terutama di industri elektronik adalah barium heksaferit (BaFe 12 O 19 ). Bahan barium heksaferit ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah harganya yang murah, nilai koersivitas dan saturasi magnet yang tinggi, serta suhu transisi magnet T c (suhu Curie ) yang tinggi pula sehingga untuk aplikasi pada suhu relatif tinggi dapat digunakan dengan baik. Disamping itu juga bahan ini memiliki sifat kimia yang stabil, dan tahan korosi [6- 8]. Namun kekurangan dari bahan magnet permanen berbasis ferrite ini adalah bahwa bahan ini memiliki nilai medan koersivitas dan medan saturasi yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan magnet permanen berbasis Nd 2 Fe 14 B [9-10]. Dengan demikian sifat-sifat makroskopik seperti sifat magnet dan mekanik bahan akan sangat bergantung pada struktur mikroskopiknya.
Kedua bahan magnet permanen tersebut baik yang berbasis Nd 2 Fe 14 B dan Barium heksaferit, seolah-olah memiliki karakteristik yang saling berlawanan. Kelebihan yang dimiliki oleh bahan magnet permanen Nd 2 Fe 14 B tidak dapat dimiliki oleh bahan magnet permanen berbasis Barium heksaferit. Kelebihan yang dimiliki oleh bahan magnet permanen berbasis Barium heksaferit juga tidak dapat dimiliki oleh bahan magnet permanen Nd 2 Fe 14 B. Begitu pula halnya dengan kekurangan-kekurangan pada masing-masing bahan magnet permanen tersebut.
Berdasarkan kajian sifat magnetik dari keduanya diharapkan bahwa segala kekurangan yang dimiliki dari bahan magnet Nd 2 Fe 14 B ini dapat ditutup dengan kelebihan yang dimiliki oleh bahan magnet BaFe 12 O 19 . Segala kekurangan yang dimiliki oleh bahan magnet BaFe 12 O 19 juga dapat ditutup oleh kelebihan dari bahan magnet Nd 2 Fe 14 B. Namun kendala utama adalah bahwa secara kimiawi elemen yang dimiliki oleh bahan magnet permanen BaFe 12 O 19 merupakan bahan oksida keramik, sedangkan bahan magnet permanen Nd 2 Fe 14 B
merupakan bahan paduan logam yang bersifat mudah terkorosi sehingga tidak diharapkan mengandung adanya unsur oksigen. Studi pada penelitian ini, berpijak pada fenomena kestabilan persenyawaan suatu bahan. Hipotesis ini berasumsi bahwa bahan magnet permanen berbasis Barium heksaferit ini memiliki kestabilan fasa yang relatif baik pada suhu kamar, sehingga memungkinkan sekali apabila bahan ini difungsikan sebagai pelapis atau coating dari bahan magnet permanen berbasis Nd 2 Fe 14 B yang relatif korosif pada suhu kamar. Dengan demikian apabila kedua bahan magnet permanen ini dapat disatukan diharapkan akan diperoleh bahan magnet permanen yang memiliki sifat magnetik yang unggul dan relatif murah.
Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan komposit bahan magnet sistem BaFe 12 O 19 dan sistem Nd 2 Fe 14 B menggunakan metode mechanical milling . Metode mechanical milling ini dipilih karena metode ini disamping memiliki beberapa keunggulan untuk skala komersial, diantaranya metode ini sangat sederhana, murah dan loss dari produk yang dihasilkan sangat kecil sehingga sangat efektif untuk kapasitas yang relatif besar, juga merupakan metode pencampuran yang dapat menghasilkan produk yang sangat homogen. Sedangkan pembahasan pada penelitian ini akan fokuskan pada tinjauan analisis fasa dari komposit tersebut dan perubahan sifat magnetik yang dihasilkan dari pencampuran kedua bahan tersebut. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis komposit bahan magnet sistem BaFe 12 O 19 dan Nd 2 Fe 14 B yang sekaligus memahami parameter-parameter struktur yang dihasilkan dari kombinasi bahan ini berdasarkan sifat magnetiknya.

## METODE PERCOBAAN
Sintesis bahan komposit BaFe 12 O 19 dan Nd 2 Fe 14 B dilakukan menggunakan metode reaksi padatan dari single phase serbuk BaFeO dan single phase serbuk Nd 2 Fe 14 B dengan perbandingan persen berat antara BaFe 12 O 19 : Nd 2 Fe 14 B = 80 : 20 %berat. Kedua bahan tersebut dicampur menggunakan alat milling yang berada di laboratorium Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN)-BATAN, dengan spesifikasi normal speed = 1400 rpm , run time = 90 menit , of time = 30 menit dan on of cycle = 1 kali. Dimensi vial HEM, panjang = 7,6 cm dan diameter = 5,1 cm. Sedangkan diameter ball mill sebesar 10 mm, terbuat dari bahan stainless steel . Proses milling ini bertujuan disamping akan diperoleh campuran yang homogen juga dapat diperoleh partikel campuran yang relatif kecil sehingga diharapkan dapat meningkatkan sifat magnetik dari komposit tersebut. Preses milling ini dilakukan dengan variasi waktu 0 jam, 10 jam, 20 jam, dan 30 jam.
Campuran hasil proses milling kemudian dibuat sampel pelet yang dikompaksi dengan alat cetak yang memiliki diameter 2 cm dan ketebalan 2 mm. Setelah itu sampel pelet tersebut dikarakterisasi baik struktur kristal,
maupun sifat magnetiknya. Analisis kualitas dan kuantitas fasa-fasa yang ada di dalam sampel diukur menggunakan alat X-Ray Diffractometer (XRD) Philip . Pengukuran pola difraksi sampel dilakukan dengan berkas sinar-X dari tube anode Co ( cobalt ) dengan panjang gelombang,  = 1,7889 Å, mode = continuous- scan, step size = 0,02  dan time per step = 0,5 detik. Profil difraksi sinar-X dianalisis menggunakan perangkat lunak GSAS ( Rietveld Analysis ) [11]. Karakterisasi tersebut dilakukan di laboratorium Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) =BATAN. Sedangkan karakterisasi sifat magnet dilakukan dengan menggunakan alat Magnet-Physik Dr. Steingroever GmbH Permagraph C yang berada di Laboratorium PPET-LIPI Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 1 diperlihatkan hasil pengukuran pola difraksi sinar-X gabungan sampel komposit BaFe 12 O 19 -Nd 2 Fe 14 B sebelum di milling dan setelah di milling selama 10 jam, 20 jam dan 30 jam. Gambar 1 menunjukkan bahwa telah terbentuk puncak-puncak difraksi Bragg yang diduga memiliki 2 fasa yaitu fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 B seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Identifikasi fasa BaFe 12 O 19 merujuk pada hasil penelitian sebelumnya,
Gambar 1 . Pola difraksi sinar-X gabungan sampel komposit BaFe 12 O 19 -Nd 2 Fe 14 B
Tabel 1 . Parameter struktur dari fasa BaFe 12 O 19 (referensi Obradors [12])
Atom neq occ n x y z viso Ba2+ 2 1 2 0,667 0,333 0,25 0,93 Fe3+ (1) 2 1 2 0 0 0 0,46 Fe3+ (2) 2 1 2 0 0 0,25 1,61 Fe3+ (3) 4 1 4 0,333 0,667 0,027 0,55 Fe3+ (4) 4 1 4 0,333 0,667 0,193 0,95 Fe3+ (5) 12 1 12 0,164 0,327 -0,108 0,32 O2- (1) 4 1 4 0 0 0,148 2,51 O2- (2) 4 1 4 0,333 0,667 -0,051 0,31 O2- (3) 6 1 6 0,191 0,381 0,25 0,071 O2- (4) 12 1 12 0,151 0,301 0,051 0,18 O2- (5) 12 1 12 -0,511 -0,002 0,149 22,22
Grup ruang (space group) : P 63/m m c (194) Sistem kristal : Hexagonal Parameter kisi : a = 5,9033 Å, b = 5, 9033 Å dan c = 23,239 Å,  =  = 90 o dan  = 120 o V = 701,3 Å 3 dan  = 5,7172 gr,cm -3
Tabel 2 . Parameter struktur dari fasa Nd 2 Fe 14 B (referensi Isnard [13])
Atom neq occ n x y z viso Nd1 4 1 4 0,150 0,14 0 0,22 Nd2 4 1 4 0,728 0,281 0 0,62 Fe1 4 1 4 0 0,5 0 0,82 Fe2 16 1 16 0,725 0,063 0,376 0,32 Fe3 16 1 16 0,468 0,135 0,321 0,83 Fe4 8 1 8 0,191 0,191 0,241 0,53 Fe5 8 1 8 0,402 0,402 0,288 3,35 Fe6 4 1 4 0 0 0,386 2,75 B 4 1 4 0,3 0,3 0 27,12 Grup ruang (space group) : P 42/m n m (136) Sistem kristal : Tetragonal
Parameter kisi : a = 8,865 Å, b = 8,865 Å dan c = 12,269 Å,  =  =  = 90 o
V = 964,3 Å 3 dan  = 7,7508 gr,cm -3
(a)
(b) (c)
Gambar 2 . Identifikasi fasa pola difraksi sinar-X gabungan sampel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B. (d)
Analisis Fasa dan Sifat Magnet pada Komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B Hasil Mechanical Milling (Prijo Sardjono )
menurut Izumi nilai S yang diperkenankan maksimum 1,3 [11].
Hasil refinement tersebut menunjukkan bahwa sampel terdiri dari 2 fasa, yaitu fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 dengan fraksi massa dari campuran tersebut berturut-turut sebesar 79,89 % dan 20,11 %.
Pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 diperlihatkan hasil refinement pola difraksi sinar-x komposit BaFe 12 O 19 -Nd 2 Fe 14 B yang telah di milling berturut-turut selama 10 jam, 20 jam, dan 30 jam. Berdasarkan hasil refinement menunjukkan bahwa komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B yang di milling selama 10 jam memiliki kandungan fraksi massa fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 berturut-turut sebesar 80,34 % dan 19,66 %. Komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B yang di milling selama 20 jam berturut-turut sebesar 80,81 % dan 19,19 %. Sedangkan komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B yang di milling selama 30 jam berturut-turut sebesar 80,86 %
Factor R w Rp = 16.82 Rp = 10.32 χ 2 (chi-squared) = 1.148
Gambar 3 . Refinement pola difraksi sinar-X komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B sebelum milling.
Factor R w Rp = 16.44 Rp = 11.51 χ 2 (chi-squared) = 1.262
Gambar 5 . Refinement pola difraksi sinar-X komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B setelah milling 10 jam
ICDD 96-100-8842 [12], sedangkan identifikasi fasa Nd 2 Fe 14 B merujuk pada hasil penelitian sebelumnya (ICDD 96-100-8719) [13].
Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat diasumsikan bahwa hasil reaksi dari kedua campuran tersebut tidak menghadirkan fasa asing. Namun diperlukan data lain yang dapat mendukung kedua fasa ini masih terbentuk dengan baik setelah komposit tersebut di milling selama 30 jam. Pada Tabel 1 diperlihatkan parameter struktur dari fasa BaFe 12 O 19 . Sedangkan parameter struktur fasa Nd 2 Fe 14 B ditunjukkan pada Tabel 2.
Pada Gambar 3 ditunjukkan hasil refinement pola difraksi sinar-X sampel BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B sebelum di milling . Hasil refinement ini menghasilkan kualitas fitting sangat baik dengan faktor R yang sangat kecil juga. Faktor R merupakan criteria of fit dan faktor S adalah goodness of fit yang bernilai relatif kecil dan
dan 19,14 %. Dengan demikian proses pencampuran ini tidak memberikan dampak rusaknya struktur fasa. Hal ini diduga memang partikel-partikel BaFe 12 O 19 dapat dijadikan sebagai pelindung dari partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B yang memiliki sifat yang sangat korosif pada suhu kamar. Fasa BaFe 12 O 19 ini relatif stabil pada suhu kamar, maka partikel-partikel BaFe 12 O 19 juga tidak mudah berubah setelah bercampur dengan partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B. Dugaan ini didukung dengan hasil pengamatan morfologi sampel, yang mengindikasikan bahwa partikel-partikel BaFe 12 O 19 dapat dijadikan sebagai pelindung dari partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B yang memiliki sifat yang sangat korosif pada suhu kamar.
Gambar 6 merupakan hasil refinement pola difraksi sinar-x sampel komposit BaFe 12 O 19 -Nd 2 Fe 14 B yang telah di milling selama 20 jam.
Gambar 7 merupakan hasil refinement pola difraksi sinar-X sampel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B yang telah di milling selama 30 jam.
Factor R w Rp = 17.41 Rp = 11.91 χ 2 (chi-squared) = 1.260
Gambar 6 . Refinement pola difraksi sinar-x komposit BaFe 12 O 19 -Nd 2 Fe 14 B setelah milling 20 jam
Factor R w Rp = 16.98 Rp = 11.57 χ 2 (chi-squared) = 1.104
Gambar 7 . Refinement pola difraksi sinar-X komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B setelah milling 30 jam
Berdasarkan hasil pengamatan morfologi sampel seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8, tampak bahwa partikel Nd 2 Fe 14 B yang memiliki ukuran partikel sekitar 1  m hingga 5  m diduga terselubung oleh partikel BaFe 12 O 19 yang memiliki ukuran partikel yang relatif jauh lebih kecil.
Bahan magnet adalah bahan yang mempunyai resultan medan atomik realatif besar yang disebabkan adanya momen magnetik spin elektron. Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan magnet sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom tetangganya menyebabkan sebagian besar atom akan berorientasi membentuk kelompok-kelompok. Kelompok atom yang terorientasi dalam suatu daerah dinamakan domain . Bahan ini apabila diberikan medan magnet luar, maka domain-domain ini akan terorientasi searah dengan medan magnet luar. Semakin kuat medan magnetnya semakin banyak domain-domain yang terorientasi. Akibatnya medan magnet dalam bahan feromagnetik
Analisis Fasa dan Sifat Magnet pada Komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B Hasil Mechanical Milling (Prijo Sardjono )
akan semakin kuat. Setelah seluruh domain terarahkan, penambahan medan magnet luar tidak memberi pengaruh karena tidak ada lagi domain yang disearahkan. Keadaan ini dinamakan jenuh atau keadaan saturasi [14].
Pada Gambar 9 diperlihatkan kurva histerisis sampel BaFe 12 O 19 dan sampel Nd 2 Fe 14 B yang diukur pada medan magnet dari -10 kOe hingga 10 kOe.
Pada Gambar 9 tampak bahwa kedua kurva menunjukkan hubungan antara M dan H yang tidak linier. Dengan meningkatnya harga H, pada awalnya M meningkat secara drastis, kemudian M hampir mendekati konstan. Kondisi ini disebut dengan kedaan saturasi Ms, di mana magnetisasi M tidak banyak berubah. Dan ketika intensitas medan magnet H diturunkan hingga mencapai H = 0, maka nilai M tidak kembali melewati lintasan kurva semula. Pada harga H = 0 ini, magnetisasi M mempunyai harga tidak sama dengan nol yang berarti di dalam bahan masih tersimpan fluks induksi. Kondisi ini disebut dengan magnetisasi remanen Mr.
Selanjutnya harga intensitas medan magnet H diturunkan terus (berharga negatif), kurva M akan memotong sumbu pada medan magnet yang dinotasikan sebagai Hc. Intensitas Hc inilah yang diperlukan untuk membuat rapat fluks B = 0 atau menghilangkan fluks dalam bahan. Intensitas magnet Hc ini disebut koersivitas bahan atau medan koersivitas. Bila selanjutnya harga medan magnet H diturunkan terus akan mencapai nilai saturasi kembali dan begitu seterusnya. Kurva M akan membentuk satu lintasan tertutup yang disebut kurva histeresis.
Gambar 9 . Morofologi permukaan partikel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B
Gambar 10 . Kurva histerisis sampel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B
Pada Gambar 9 juga ditunjukkan perbedaan nilai dari kurva hysteresis loop yang terdiri dari intrinsic saturation Ms, remanence Mr, dan coercivity Hc seperti yang disajikan pada Tabel 3.
Pada Gambar 10 diperlihatkan kurva histerisis sampel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B yang diukur pada medan magnet dari -10 kOe hingga 10 kOe. Pada Gambar 10 juga ditunjukkan perbedaan nilai dari kurva hysteresis loop yang terdiri dari intrinsic saturation Ms, remanence Mr, dan coercivity Hc seperti yang disajikan pada Tabel 4.
Berdasarkan hasil pengujian sifat magnet menunjukkan bahwa dengan pembuatan komposit ini diperoleh peningkatan sifat magnetik baik intrinsic saturation Ms, remanence Mr dan coercivity Hc. Peningkatan selanjutnya diduga disebabkan karena ukuran partikel keduanya semakin kecil.

## KESIMPULAN
Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan pembuatan komposit bahan magnet BaFe 12 O 19 /NdFeB dengan komposisi 80% : 20%. Hasil refinement dari pola difraksi sinar-X menunjukkan bahwa sampel terdiri dari 2 fasa, yaitu fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 B. Sedangkan fraksi massa dari fasa BaFe 12 O 19 dan fasa Nd 2 Fe 14 B berturut-turut sebesar 79,89 % dan 20,11 %. Sampel bahan magnet BaFe 12 O 19 dengan struktur kristal heksagonal ( space group P 63/mmc), parameter kisi a = 5,9033(5) Å, b = 5,9033(5) Å dan
Gambar 8 . Morofologi permukaan partikel komposit BaFe 12 O 19 /Nd 2 Fe 14 B Sample
Remanence, Mr (kG) Saturation, Ms (kG) Coercivity, Hc(Oe) Milling 10 jam 1,37 2,71 1810 Milling 20 jam 1,46 2,82 2250 Milling 30 jam 1,58 3,18 2650 Tabel 4 . Data hasil pengukuran sifat magnetic dengan MAGNET- PHYSIK Dr. Steingroever GmbH PERMAGRAPH C.
Sample Remanence, Mr (kG) Saturation, Ms (kG) Coercivity, Hc (Oe) BaFe 12 O 19 1,19 2,0 1625 Nd 2 Fe 14 B 5,25 6,4 7984 Tabel 3 . Data hasil pengukuran sifat magnetic dengan MAGNET- PHYSIK Dr. Steingroever GmbH PERMAGRAPH C
Vol. 13, No. 2, Februari 2012, hal : 146 - 152 ISSN : 1411-1098
c = 23,239(2) Å,  =  = 90 o dan  = 120 o , V = 701.3(1) Å 3 dan  = 5,7172 g.cm -3 . Nd 2 Fe 14 B dengan struktur kristal simetri tetragonal ( space group P 42/m n m (No. 136)) dengan parameter kisi sebesar a = 8,865(8) Å, b = 8,865(8) Å dan c = 12,269(1) Å,  =  =  = 90 o , V = 964,3(1) Å 3 dan  = 7,7508 g.cm -3 . Hasil pengukuran sifat magnetik menunjukkan bahwa bahan magnet Nd 2 Fe 14 B sebelum di milling memiliki medan koersivitas, dan medan magnet remanen berturut-turut adalah 7984 Oe, dan 5250 Gauss. Sedangkan untuk bahan magnet BaFe 12 O 19 berturut-turut adalah 1625 Oe, dan 1190 Gauss. Setelah di milling selama 30 jam, medan koersivitas dan medan magnet remanen meningkat di atas bahan magnet BaFe 12 O 19 berturut-turut adalah 2650 Oe, dan 1580 Gauss. Proses pencampuran ini tidak memberikan dampak rusaknya struktur fasa. Partikel-partikel BaFe 12 O 19 dapat dijadikan sebagai pelindung dari partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B yang memiliki sifat yang sangat korosif pada suhu kamar. Fasa BaFe 12 O 19 ini relative stabil pada suhu kamar, maka partikel-partikel BaFe 12 O 19 juga tidak mudah berubah setelah bercampur dengan partikel-partikel Nd 2 Fe 14 B.

## DAFTAR ACUAN
[1]. YU.D.YAGODKIN,A.S. LILEEV,YU.V. LIUBINA, V.A. GLEBOV, W. STEINER, Abstracts of the Third National Conference on Using XRD, Synchrotron Radiation, Neutrons and Electrons for Materials Investigation , Moscow, Russia, (2001) 301
[2]. YU.D. YAGODKIN, A.S. LILEEV, V.P. MENUSHENKOV, YU.A. SKAKOV, Metalloved. Term. Obrab. Met ., 8 (2000) 20
[3]. P. THOMPSON, O. GUTFLEISCH, J.N. CHAPMAN, I.R. HARRIS, J. Magn. Magn. Mater ., 202 (1999) 53
[4]. G. KIM, V.A. GLEBOV, B.V. SAFRONOV, E.N. SHINGAREV, Abstracts of the XIIth International
Conference on Permanent Magnets , Suzdal, Russia, (1997) 94
[5]. P.J. MCGUINESS, C. SHORT, A.F. WILSON, I.R. HARRIS, J. Alloys Compounds, 184 (1992) 243
[6]. ALEXANDRE R. BUENOA, MARIA L. GREGORIB, MARIA C.S. NO´ BREGAC, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320 (2008) 864-870
[7]. BIN YU, LU QI, HUI SUN, JIAN-ZHONG YE, J. Mater. Sci., 42 (2007) 3783-3788
[8]. KOJIMA, H., Fundamental Properties of Hexagonal Ferrites with Magnetoplumbite Structure , Ed. E. P. WOHLFARTH, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 3 (1982)
[9]. ESTEVEZ RAMS, E., MARTINEZ GARCIA, R., REGUERA, E., MONTIEL, SANCHEZ, E., and MADEIRA, H. Y., J. Phys. D: Appl. Phys ., 33 (2000) 2708-2715
[10]. R. NOWOSIELSKI, R. BABILAS, G. DERCZ, L. PAJK, J. WRONA, Archives of Materials Science and Engineering , 28 (12) (2007) 735-742
[11]. F. IZUMI, A Rietveld-Refinement Program RIETAN-94 for Angle-Dispersive X-Ray and Neutron Powder Diffraction, National Institute for Research in Inorganic Materials 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305, Japan, Revised on June 22,
(1996)
[12]. OBRADORS X, COLLOMB A, PERNET M, SAMARAS D, JOUBERT J C, Journal of Solid State Chemistry, 56 (1985)171-181
[13]. ISNARD O, YELON W B, MIRAGLIA S, FRUCHART D, Journal of Applied Physics, 78 (3) (1995) 1892-1898
[14]. JOONGHOE DHO, E.K. LEE, J.Y. PARK, N.H. HUR, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 285 (2005) 164-168